440 Sitzung der phys.-math. Klasse vom 6. Mai 1920. — Mitt. vom 4. März 



TV und U'B', die das monovariante Gleichgewicht beim Umwand- 

 hmgsvorgange darstellen. Die erste Gerade gibt die Zusammensetzung 

 der koexistierenden ^-Mischkristalle, die zweite liefert die Konzentration 

 der /3-Kristalle. Beginnt für eine Ausgangslösung X die Umwandlung 

 hei der Temperatur t(U). so erhält man IT' ß' durch die Gerade U'X\ 

 z. R. die Gerade von U[ über 29 nach ß[ in Fig. 13. Anderseits wird 

 U' a,' bestimmt durch die Gerade U' Y' , wenn mit Y eine Ausgangs- 

 lösung bezeichnet wird, für die der Umwandlungsvorgang bei der Tem- 

 peratur t(U) beendet ist, z.B. die 

 Gerade von U' 2 über 29 nach oc' 2 in 

 Fig. 13. Da auf den Abkühlungs- 

 kurven in Fig. 9 nur der Beginn 

 der Umwandlung durch hinrei- 

 chend scharfe Knicke [iot] aus- 

 geprägt ist, konnten nur die Kon- 

 jugationsgeraden U' ß' für die 

 /3-Modifikation experimentell fest- 

 gelegt werden. Dagegen haben die 

 für die ^-Modifikation in Fig. 1 3 

 gezogenen Geraden lediglich eine 

 schematische Bedeutung. — 



Zur Erläuterung des Kristalli- 

 sationsverlaufs ist in Fig. 1 2 für je 

 eine Lösung 24, 27, 29. deren Konzentrationspunkt in einem der Sätti- 

 gungsfelder 91', ?l', 53' liegt, die Bahn gezeichnet, nach der die flüssige 

 Phase und die Mischkristalle ihre Zusammensetzung ändern. 



Aus 24 kristallisiert zunächst NaCl. Die im Felde 91' von 24 aus- 

 gehende Bahn trifft die Projektion der eutektischen Kurve E im Punkte/,. 

 Jetzt lieginnen sich bei der Temperatur /(/ r ) neben NaCl auch Misch- 

 kristalle der ü-Reihe von (Sr — Ba) Cl 2 abzuscheiden. Dieser Vorgang 

 wird für alle Ausgangslösungen, deren Konzentrationen in 91' durch 

 Punkte von A' l[ dargestellt werden, bei derselben Temperatur t(l,) ein- 

 setzen. Hierauf beruht der horizontale Verlauf von p,p 2 in Fig. 10. 

 Für die Konzentration l[ der flüssigen Phase gibt die Konjugationsgerade 

 1[s[ die Zusammensetzung' des koexistierenden a-Mischkristalls s t an, und 

 das Dreiphasendreieck Ä /,' s[ kennzeichnet den augenblicklichen Gleich- 

 gewichtszustand. Wird die Temperatur weiter erniedrigt, so folgt die 

 Konzentration der flüssigen Phase der Projektion von E in der Richtung 

 nach K,l' 3 - Dabei ändern auch die ^-Kristalle ihre Zusammensetzung 

 von Sj nach s a ',£ 3 '. Für die Temperatur i (/,) oder t(l 3 ) bestimmt das 

 Dreieck Ä I' 2 t<' 2 oder Äl's' 3 das Gleichgewicht. Schließlich endet die 

 sekundäre Kristallisation im Punkte/' zu dem das Dreieck A'l's'.ee- 



Fit/. 13. Der Umwandlungsvorgang 



g_(Sr'-Ba)CU5=t"-(Sr-Ba)CU in de 



•Kristallisationsbahn der Lösung 29. 



